781 — 



11ао° 



1000 



лпчныхъ прпчпнъ изм^нен1я температуры въ 5 — 10° не могутъ быть 

 учитываемы, и только бол-Ье значительный колебан1я температуры отм'1- 

 чаются безошибочно на получаемой кривой. Однако, таме предЬлы чувстви- 

 тельности прибора нисколько не останавливали меня, такъ какъ я ам^лъ въ 

 виду работать падъ природными минералами, т. е. матер1аломъ — обычно не 

 чистымъ съ химической точки зр-Ьнхя, и следовательно необходимость улавли- 

 ван1я тонкихъ термическихъ изм-Ьненш до изв-Ьстной степени исключалась уже 

 въ силу самой природы испытуемаго матер1ала. 



Первоначальнымъ объектомъ из- ' Рис. 2. 



сл'6дован1Я былъ выбранъ изв^^стный 

 глуховской каолпнъ, совершенно чис- 

 тый разности котораго были доста- 

 влены въ большомъ количеств-Ь уче- 

 никомъ моимъ, студ. А. А. Корсу- 

 номъ, изъ с. Полошки Глуховскаго 

 у. Черниговской губ. (верстахъ въ 7 

 къ юго-западу отъ г. Глухова). Какъ 

 изв-Ьстно, въ литератур']^ им-Ьется н'Ь- 

 сколько химическихъ анализовъ глу- 

 ховского каолини. 



Мелко измельченнымъ каолиномъ 

 наполнялся платиновый тигель, им-Ью- 

 ш,1й около 3 сант. въ высоту и около 

 2.5 сант. въ д^аметр-Ь. 



При нагр-Ьванхи такого, каолина 

 получается кривая, представленная на 

 рис. 2. 



На этой кривой им-Ьется рядъ 

 характерныхъ изм'Ьнен1й. Первое за- 

 медлен1е температуры обозначается 

 при 1° около 100 — 120°. Зат-Ьмъ тем- 

 пература быстро повышается до 500°. 

 Отсюда начинается замедлен1е въ по- 

 вышенш температуры, которое д'Ь- 



лается все бол'Ье р'Ьзкимъ и, наконецъ, происходитъ переломъ кривой при 1° 

 565° — 580°. ЗагЬмъ повышеше температуры начинаетъ ускоряться до 1° 

 около 800°, посл'Ь чего медленное передвижен1е кривой сменяется р-Ьзкимъ 

 скачкомъ въ интервал-Ь между 900° — 990°; въ этотъ промежутокъ стр-Ьлка 



Изв4ст1я П. А. Н. 1914. 



200 



Каолинъ. С. Полошки Глуховского у. 



